362 
3) Plonger les coupes dans une solution de nitrate d’argent & 2%, 
pendant 12 —24 heures; 
4) Passer pendant 10 4 20 secondes dans l’ammoniaque 4 3°/) ot 
les coupes prennent une teinte jaune; 
5) Traiter par une solution de formol 4 20°), dans l’eau commune 
pendant 10 minutes; 
6) Passer dans l’ammoniaque 4 3°/); 
7) Plonger dans le nitrate d’argent a 0,5°/, pendant une demi- 
minute; 
8) Traiter par le formol & 20°/, qui provoque une reduction in- 
tense et donne aux coupes une teinte sombre; 
9) Passer par l’ammoniaque 4 3°/, qui donne aux coupes une teinte 
métallique ; 
10) Laver dans le formol & 20°/, pendant quelques minutes; 
11) Virer par le mélange: 
Chlorure d’or a 1°/ 2 a 3 gouttes 
Acide acétique 2 a 3 gouttes 
Eau distillée 10 cme 
qui donne une teinte violacée. 
12) Passer dans Vhyposulfite de soude & 5°, qui dissout le nitrate 
non réduit. 
13) Monter au baume en passant par le xylol phéniqué apres lavage 
rapide par l’eau distillée et les alcools de concentration croissante. 
La deuxieme méthode, publiée en 1904, permet |’imprégnation en 
masse et les coupes & la paraffine. Les pieces de moins d’un centi- 
métre d’épaisseur sont toujours fixées par le formol & 12°/, dans l’eau 
commune, mais on les plonge ensuite dans une solution de nitrate d’ar- 
gent a 2°/, pendant 24—48 heures. Puis, apres un lavage rapide dans l’eau 
distillée, on les laisse une demi-heure & une heure dans une solution de sels 
d’argent ammoniacaux obtenue, au moment de s’en servir, de la maniére 
suivante: dans 20 cme de nitrate d’argent a 2°/,, on verse 2 & 3 gouttes 
de soude & 40°/, qui provoquent un abondant précipité noir, puis on 
verse goutte a goutte de l’ammoniaque jusqu’a dissolution du precipite. 
Apres lavage a l’eau, on réduit pendant 12—24 heures dans le formol 
a 20°, puis on inclut dans la paraffine Le virage par le chlorure d’or 
et le passage dans l’hyposulfite se font aprés les coupes. 
Enfin en 1905, BıeLschowsky a encore apporté quelques nouvelles 
modifications qui permettent d’appliquer aux coupes sa deuxieme methode. 
Les pieces de moins d’un centimetre d’épaisseur, aussi fraiches que possible, 
sont fixées par le formol & 10—15°/,. Puis on fait par congelation des 
coupes de 10 u qu’on lave & l’eau distillée et qu’on plonge ensuite pen- 
dant 24 heures ou plus dans une solution de nitrate d’argent a 2%. 
Apres lavage a l’eau distillée, ces coupes sont portées pendant 15 mi- 
nutes dans le bain de sels d’argent ammoniacaux préparé en étendant 
de 20 cmc d’eau une solution faite comme précédemment mais avec 
5 cme de nitrate d’argent 4 10°/). Les coupes y prennent une teinte 
foncée. Les manipulations suivantes: réduction par le formol & 20%, 
traitement par le chlorure d’or (qui joue ici un role de différenciation 
en méme temps que de renforcement), passage dans l’hyposulfite de soude 
